— 33 — 



coulé présenlent des litres dilTérenls suivant l'endroit du 

 lingot où l'on prend la prise d'essai , et il fait remarquer 

 que pour des alliages dont les titres sont au-dessous de 

 0,719 de (in, la partie extérieure est à un titre plus élevé, 

 et la partie intérieure à un liire plus bas que le titre nor- 

 mal de l'alliage; que c'est le contraire pour les alliages 

 dont les titres sont au-dessus de 0.719. — Ainsi un al- 

 liage dont les proportions d'argent et de cuivre mélangés 

 aurait dû donner ''^''^'Y^oo" ^^ f"" ^^ f|U' ^ présenté ce 

 titre dans la prise d'essai à la goutte, a donné pour le titre 

 de la partie la plus externe 0,633 

 de la plus interne 0,619 



Le premier titre est plus élevé, le second plus bas que 

 le titre moyen. 



Pour un alliage au contraire tel que la prise d'essai à 

 la goutte a donné 0,901, la partie externe a donné 0,899 



la partie interne 0,907 



Dans la monnaie de Paris , un flan provenant d'une 

 même coulée, et dont le titre moyen était de '*-'^'*''^/iooo a 

 présenté à la lète 0,900 

 au pied 0,H97 



D'après ces observations, qui sont fondées sur des ana- 

 lyses très-consciencieuses, M. Levol conclut : 



i° Que l'argent et le cuivre donnent naissance à une 

 combinaison dont la formule est Ag^ Cu*. 



'•l^ Que tous les autres alliages sont des mélanges de 

 cette combinaison avec de l'argent ou du cuivre en excès. 



Dans le mémoire il y a encore deux observations in- 

 téressantes. 



Les alliages qui contiennent de l'or ou de l'argent al- 

 liés au cuivre, sont difficiles à préparer au titre cherché 



But. DE IV Soc. i)ES se. NAT. TOM. III. ^ï 



